MÉTODO DE DOSAGEM EPUSP/IPT - PDF Download grátis
Download "MÉTODO DE DOSAGEM EPUSP/IPT"
Matilde Macedo Madureira
1 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana Universidade Estadual de Maringá Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia Civil MÉTODO DE DOSAGEM EPUSP/IPT Bibliografia de Referência Manual de Dosagem e Controle do Concreto, Helene, P., Terzian, P., Ed. Pini,1992 1
2 MÉTODO DE DOSAGEM EPUSP/IPT O método denominado EPUSP/IPT constitui-se numa atualização e generalização feita na Escola Politécnica da USP a partir do método desenvolvido inicialmente no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Este método parte da resistência característica do concreto aos 28 dias (f ck ), do diâmetro máximo dos agregados e da consistência do concreto para se obter as proporções de areia e pedra britada para cada unidade de cimento, além da obtenção do fator água/cimento. MÉTODO DE DOSAGEM EPUSP/IPT Relação a/c parâmetro mais importante para o concreto estrutural. Não exige conhecimento prévio sobre os agregados O método entende que a melhor proporção entre os agregados disponíveis é aquela que consome a menor quantidade de água para obter um certo abatimento requerido. Fixada a trabalhabilidade (abatimento) requerida, exploram-se diferentes teores de argamassa e relações água-cimento. 2
3 O método estabelece como resultado final um diagrama de dosagem graficado sobre três quadrantes onde são representadas leis de comportamento expressas pelas correlações apresentadas a seguir: LEI DE ABRAMS: a resistência do concreto é função da relação a/c. f cj = k 1 / k 2 (a/c) f cj = resistência à compressão axial em MPa, à idade j (dias); a/c = relação água/cimento, em massa (kg/kg). K i = depende exclusivamente dos materiais empregados 3
4 LEI DE LYSE: a consistência do concreto, medida pelo abatimento do tronco de cone, é função da relação gregados secos/cimento (m), da relação água/cimento (a/c) e é independe do traço seco (1:a:b). m = k 3 + k 4. a/c m = relação agregados secos/cimento, em massa (kg/kg); a/c = relação água/cimento, em massa (kg/kg). K i = depende exclusivamente dos materiais empregados m = a + p m = relação agregados secos/cimento, em massa (kg/kg); a = relação agregado miúdo seco/cimento, em massa (kg/kg); p = relação agregados graúdos secos/cimento, em massa (kg/kg). 4
5 TEOR IDEAL DE ARGAMASSA SECA: existe um teor ideal de argamassa seca α que é independente do traço (ou resistência requerida). 1+ a α (%) = m a = α 1 ( 1+ m) p = m a α = teor ideal de argamassa seca (%); m = relação agregados secos/cimento, em massa (kg/kg); a = relação agregado miúdo seco/cimento, em massa (kg/kg); p = relação agregados graúdos secos/cimento, em massa (kg/kg). LEI DE MOLINARI: O consumo de cimento de um concreto correlaciona-se com o valor do traço seco m através de uma curva do tipo: C = 1000 / (k 5 + k 6. m) C = consumo de cimento por metro cúbico de concreto (kg/m 3 ); m = relação agregados secos/cimento, em massa (kg/kg); K i = depende exclusivamente dos materiais empregados 5
6 CÁLCULO DO CONSUMO DE CIMENTO E ÁGUA: O consumo de cimento por metro cúbico de concreto pode ser eterminado a partir do ensaio de massa específica do concreto γ conc e do traço (1:a:b:a/c) através da expressão: γ conc C = 1+ a + p + a / c C = 1 γ c (1000 ar) a p a / c γ γ a Q = C a / c p 3 consumo de cimento/m 3 consumo de cimento/m consumo de 3 água/m Custo do concreto / m 3 : 3 Custo / m = C $ + C a $ + C p $ + C a / c $ c a p água $ C = custo do kg do cimento; $ a = custo do kg do agregado miúdo; $ p = custo do kg do agregado graúdo; $ água = custo do litro de água potável. 6
7 Diagrama de Dosagem Principais Requisitos do Projeto Estrutural Resistência característica à compressão do concreto (f ck ); Dimensão máxima característica do agregado: D máx 1/3 da espessura da laje; D máx 1/4 da distância entre faces das fôrmas; D máx 0,8 do espaço entre armaduras horizontais; D máx 1,2 do espaço entre armaduras verticais; D máx 1/4 do diâmetro da tubulação de bombeamento de concreto; 7
8 Principais Requisitos do Projeto Estrutural Consistência do concreto medida pelo ensaio de abatimento do tronco de cone: Principais Requisitos do Projeto Estrutural Relação a/c máxima em função da agressividade do meio: a/c 0,65 para peças protegidas e sem risco de condensação de umidade; a/c 0,55 para peças expostas a intempéries, em atmosfera urbana ou rural; a/c 0,48 para peças expostas a intempéries, em atmosfera industrial ou marinha; 8
9 Cálculo da Resistência de Dosagem Correlação com a resistência de projeto: f cdj = f + 1, 65 ckj s d f cdj = resistência à compressão de dosagem, a j dias de idade, em MPa; s d = desvio-padrão de dosagem: s d = 3MPa, sempre que a produção for em massa, com controle rigoroso da umidade dos agregados e com equipe bem treinada; s d = 4MPa, sempre que a produção for em volume, com controle rigoroso da umidade dos agregados e com equipe bem treinada; s d = 5,5MPa, sempre que a produção for em volume, com equipe em fase de adaptação; Cálculo da relação água/cimento Helene e Terzian (1992) sugerem o emprego de correlações, para diferentes idades de referência. As correlações são fruto de um estudo desenvolvido a nível nacional (HELENE, 1987) sobre as resistências médias à compressão dos principais tipos de cimento usados no país e de concretos produzidos com diferentes tipos de agregados, combinados em diversas proporções e com distintos relações água/aglomerante. 9
10 Cálculo da relação água/cimento Exemplos das fórmulas matemáticas das correlações obtidas para cimento do tipo CP I- 32 são apresentadas, na sua forma f cj = A /B a/c, a seguir: f d3 = 79,4 / 25,9 a/c a/c = (log79,4 - logf d3 )/log25,9 a/c = 0,71 log (79,4/f d3 ) f d7 = 86,8 / 14,9 a/c a/c = (log86,8 - logf d7 )/log14,9 a/c = 0,85 log (86,8/f d7 ) f d28 = 92,8 / 7,9 a/c a/c = (log92,8 - logf d28 )/log7,9 a/c = 1,11 log(92,8/f d28 ) f d63 = 95,4 / 6,8 a/c a/c = (log95,4 - logf d63 )/log 6,8 a/c = 1,20 log(95,4/f d63 ) f d91 = 97,5 / 5,9 a/c a/c = (log97,5 - logf d91 )/log 5,9 a/c = 1,30 log(97,5/f d91 ) Cimento Portland de alta resistência inicial: ARI Aumentar em 25% os resultados de f d do CP-32 até 7 dias e em 20% até 91 dias. Estudo Experimental São necessários 3 pontos para poder montar o diagrama de dosagem; Helene e Terzian (1992) sugerem a fixação de um traço inicial 1: 5 (1:m, cimento: agregado seco total, em massa), um mais rico em cimento 1: 3,5 e outro mais pobre 1: 6,5; O traço inicial, 1:5, servirá de partida para obter as informações necessárias (teor de argamassa adequado e demanda de água) para a confecção dos dois traços complementares. 10
11 Teor Ideal de Argamassa Seca A partir do traço inicial 1: m (por exemplo 1: 5), fixa-se um teor de argamassa α 1 = (1+a 1 )/(1+m) que possa ser considerado como mínimo possível. Fixados m e α 1, fica determinada: a 1 = α 1. (1+m) - 1 : relação agregado miúdo / cimento p 1 = m - a 1 : relação agregado graúdo / cimento Teor Ideal de Argamassa Seca Adota-se uma massa P de agregado graúdo de, por exemplo, 30 kg, suficiente para produzir numa betoneira pequena (capacidade nominal entre 90 e 100 litros), uma quantidade de concreto adequada para a realização de ensaios que possibilitem a comprovação das propriedades e características buscadas no traço. Escolhida a massa P correspondente à proporção de brita b 1, calcula-se: massa de cimento = P/b 1 quantidade de agregado miúdo A 1 = a 1. (P/b 1 ) quantidade de água total de mistura = (P/b 1 ). a/c 11
12 Teor Ideal de Argamassa Seca Caso o teor de argamassa, adotado na primeira tentativa, seja considerado como insuficiente, deve-se aumentar a quantidade de argamassa em função da experiência do profissional envolvido na dosagem, ou seguir as recomendações do método que sugere aumentar de 2 em 2% o teor de argamassa da mistura até que permitam considerar as misturas como satisfatórias. Teor Ideal de Argamassa Seca Quantidades de cimento e areia que devem ser adicionadas para misturas com teores de argamassa α crescentes, para 30 kg de brita 12
13 Teor Ideal de Argamassa Seca Aspecto do concreto com o teor ideal de argamassa Teor Ideal de Argamassa Seca Executa-se uma nova mistura de concreto de traço 1: m (1: 5) com teor de argamassa α definido experimentalmente, e determinam-se as características do concreto fresco: Relação água/cimento, necessária para a consistência desejada (medida pelo abatimento); Consumo de cimento por m 3 de concreto; Consumo de água por m 3 de concreto; Massa específica do concreto fresco. Com o concreto produzido, moldam-se e curam-se pares de corpos-de-prova cilíndricos de concreto. Os exemplares moldados são destinados ao ensaio de compressão nas idades de referência, para os quais serão construídas as curvas de resistência do diagrama de dosagem. 13
14 Obtenção dos Traços Auxiliares Consiste em produzir dois traços auxiliares, para montar, junto com o traço de referência, o diagrama de dosagem. Os novos traços a serem produzidos mantem fixo o teor de argamassa α do traço normal, assim como também apresentam o mesmo abatimento do tronco de cone. Obtenção do traço mais rico 1: m r (1: 3,5) α r = α a r = α (1+m r ) -1 b r = m r -a r Obtenção do traço mais pobre 1: m p (1: 6,5) α p = α a p = α (1+m p ) - 1 b p = m p -a p As relações água/cimento efetivas (a/c) r e (a/c) p devem ser estabelecidas experimentalmente visando a obtenção da consistência requerida. 14